EL MANGANESO ARGENTÍFERO « DE LA CORTADERITA » 14-5 



jeto un «común» que no presentaba oro á la vista. Por vía seca 

 determiné la ley de oro y plata, y la de ésta se controló después, 

 disolviendo el cloruro contenido en el mineral en amoníaco y luego 

 precipitándolo con ácido. La identidad del resultado en ambos en- 

 sayos demuestra que, salvo la corta cantidad asociada al oro, la 

 plata se encuentra como plata cornea. 



El manganeso fué determinado, precipitándolo por el bromo en 

 presencia de acetato amónico y su grado de oxidación por el mé- 

 todo de Fresenius. He aquí los resultados del análisis general 

 del común desecado á 120^0. para eliminar el agua higroscópica. 



Agualde combinación 7 . 340 



Bióxido de manganeso 72.910) .. ,.^ ^^ 



T^.,.i, ^ ,~rr. i Manganeso o2 . 02 



Protoxido de manganeso /. /40 ) ^ 



Oxido de zinc 0.800 



Oxido férrico 3.700 



Oxido de calcio 2.000 



Plata 0.624 

 Cloro 0.198 



Cloruro de Plata . 822 



Oro 0.004 



Antimonio 0.419 



Plomo > . 546 



Azufre 0.247 



Sílice 3.400 



99.928 



Del análisis se deduce que el mineral de la « Esperanza» es de 

 composición muy compleja ; su criadero formado principalmente 

 de los óxidos de manganeso anhidros é hidratados, y poco ferru- 

 ginoso, lleva en estado de mezcla, cortas cantidades de los sulfures 

 de plomo, antimonio y zinc, plata cornea y oro nativo. 



Me consta que la ley de plata en algunas partes de la veta es 

 mucho más alta, pues he ensayado comunes con 1.3 y 1.5 por 

 ciento de este metal y en una colpa con ganga de carbonato de 

 manganeso he hallado 3.6 por ciento ó sea 36 kilos por tonelada 

 métrica . 



En cuanto al oro nativo que lleva el mineral, su distribución 

 es naturalmente muy irregular, pero he ensayado un lingote que 

 obtuve personalmente beneficiando menos de 6 kilos de piedra ele- 



AN. SOC. CIENT. ARG, — T. XLVIl 10 



